146 



F. POCKELS, 



Prisma 5, Beobacktirngsrichtung die Halbirungslinie des Winkels (+ Y", + Z°) : 

 74) 



Darin sind C,, C s , C 4 , C 5 gewisse, in der oben citirten Abhandlung ange- 

 gebene Aggregate der -^f und s hk , welche man im vorliegenden Falle nicht zu 



kennen braucht, weil sie aus den vorstehenden Ausdrücken eliminirt werden 

 können ; denn es ist sehr annähernd (2w° — n 3 m ) : n s m — n° 0 : nf, da n m den Mittel- 

 werth aus n° 0 und n° bedeutet, und es kommen daher jene Constanten G h in allen 

 vier Ausdrücken 71) bis 74) nur in einer und derselben Verbindung 



vor. Man kann demnach aus den durch die Compensatormessungen ge- 

 fundenen Werthen der Ausdrücke 70) bis 74) folgende Constantencombinationen 

 berechnen : 



v 2 V Ö H 12/ ' V <1 ö 14 V 11 



75) 



■a. 



a i4, 



2% 



und hieraus, nach Einsetzung der durch die Untersuchung von Herrn "W.Voigt 

 bekannten Werthe der Elastizitätsmoduln : 



s n == 12,73 • 10- 



= - 1,63 • 10" 



= -4,23 -KT», 



19,67 • 10~ 8 , 



schliesslich die Constanten 



%, %, selbst. 



V V V 



Ueber die Ausführung der Compensatorbeobachtungen an den Prismen 4) 

 und 5) sei nur noch Folgendes bemerkt. Die Orientirung der Compensator- 

 hauptschnitte parallel den Schwingungsrichtungen im Krystall und der Nicol- 

 hauptschnitte unter den Winkeln ±45° dagegen wurde in derselben Weise be- 

 werkstelligt, wie es bei den elektrooptischen Beobachtungen am Quarz beschrieben 

 ist. Bei Beobachtung in den unter 45° gegen die Hauptaxe geneigten Richtungen 

 musste die starke Aenderung des Grangunterschiedes, welche durch eine bei der 

 Compression etwa eintretende kleine Neigung des Prismas nach vorn oder hinten 



